Amalgama dentaria

L'Amalgama d'argento o l'è un materiale döviou pe l'ottürazion di denti cariæ. Se tratta de unna combinazion fra o mercürio e unna liga polverizzä de argento e stagno. In perçentuæ menoî a liga a contegne rammo e anche, a votte, ou, palladio e indio. A o contraio o zinco o l' è stæto eliminou in ti amalgame moderne.

 Composizion perçentuale da lega 
 Argento 65/73 %
 Stagno 18/30 %
 Rammo 3/45 %
(Ä giornä d'ancö se preferisce di amalgami a erto contegnüo de rammo: 13/45 %).
 E partiçelle de liga pöen esse a scagge, sferiche, o miste. Quande, durante o proçesso industriale de produzion, unna liga contegninte circa o 27% de stagno a vegne fæta raffreidä lentamente sutta i 480 °C, se forma un composto intermetallico dito fase gamma, avente trei atomi de argento e un de stagno. A fase gamma a se combinna con o mercürio pe ottegnï e caratteristiche meccaniche dexidiæ.

 Üso de l'amalgama in odontoiatria 
L'amalgama o g'ha de ottime caratteristiche meccaniche, oscia o rexiste ben sutta o carego portou dä masticazion. Inoltre o proteze ben i denti dä coscidita carie segondaia, oscia da l'infiltrazion de microbi ao confin fra otturazion e smalto natürale, con necescitæ de re-intervento. In ti ürtimi anni l'üso de l amalgama o l'è andæto diminuindo demaninman che amegioava e caratteristiche di materiali compoxiti, che rispetto a l'amalgama presenten o vantaggio de avei di coî che ripeten fedelmente quelli naturali do dente. Inoltre questi materiali, se döviæ correttamente, pöen esse letteralmente incollæ ao smalto (a-a dentinna, o tesciüo natürale sottostante ao smalto). L'amalgama invece o no l'aderisce chimicamente ao dente e i ottüraziuin stan a posto solo pe ritension meccanica. L'amalgama o l'è fortemente radio-opaco: o no l'è attraversao dai Raggi x e pe questo motivo o se nota molto ben in te radiografie.

 A polemica in sce a tosciçitæ de l'amalgama 
Gh'é varri stüddi scientifichi condotti in sce l'argomento da tosciçitæ potensiale do mercürio contegnüo in te l'amalgama. L'è ben savei che anche i materiali compòxiti, conscideræ a votte un'alternativa priva de rischi, pöen presentä di problemi. Un comitato scientifico da Commission Europea dïto SCENIHRhttps://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging_en o l'à conseggiòu de ridüe l'üso do mercüriohttps://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consultations/public_consultations/scenihr_consultation_24_en in lìnia co a convençion de Minamatahttp://www.mercuryconvention.org di Naçioìn Ünïe.

 Note 

 Bibliografìa 

 Kostoriz EL et alt., Biocompatibility of hidroxilated metabolites of BISGMA and BFDGE, into Journal of Dental Research, 2003, n. 82, pp. 5367-5371 (Articolo de rivista scientifica, in sce i problemi colleghæ ai materiali compoxiti).

 Vôxe corelæ 
 Zenzivite
 Odontoblasta
 Perno endoradicolare
 Ortopantomografia
 Radiologia di denti

 Âtri progètti 


 Colegaménti esterni 
 ES American Dental Association, a propoxito da següessa de l'amalgama., 
 Pe a rimozion de l’amalgama dentale gh'é l'òbbligo de lezze de deuviä 'na coscì dita diga de gomma…

Categorîa:Mëxinn-a